( 2.es ) 



MOYEN DE BRONZER L'ÉTAIN. 

 Par m. Verly fils. 



i8 FÉvaiEK i8s5. 



Un de mes amis étant parvenu à fondre des médailles 

 en étain avec la dernière perfection , j'ai pensé que pour 

 leur donner plus de mérite il fallait trouver le moyen de 

 les colorer sans les altérer , ni boucher les petits détails 

 qui font souvent la beauté d'une médaille , ce qui arrivait 

 avec les vernis dont on s'était servi jusqu'à présent. 



Je fis beaucoup d'essais sans réussir ; j'employai d'abord 

 le sulfate de fer et celui de cuivre dissous dans l'acide 

 sulfurique et l'acide muriatique , et avec ces dissolutions 

 je gâtai deux à trois cents médailles et plus de cinquante 

 livres d'étain. J'étais pourtant parvenu à cuivrer quelques 

 médailles , mais après un mois de séjour dans mon mé- 

 dailler ; je n'ai trouvé que de la poussière. 



Une dissolution de sulfate de cuivre dans de l'acide 

 muriatique, étendue d'eau, me donnait une liqueur qui 

 déposait aussi une grande quantité de cuivre sur les 

 médailles que j'y laissai tremper pendant une heure , mais 

 elle corrodait fortement leurs surfaces. Cette couche de 

 cuivre avait souvent un millimètre d'épaisseur, et était 

 tellement dure, qu'en remettant ces médailles dans xm 

 creuset l'intérieur se fondait et l'étain pur s'échappait par 

 l'endroit où il y avait moins de cuivre ; la couche de 

 cuivre résistait, et j'étais alors possesseur de médailles 

 en cuivre creuses. Enfin , à force de recherches et de 

 combinaisons différentes , je suis parvenu à trouver un 

 moyen si\r , invariable et bien simple ; je dis invariable , 



